( 84o ) 

 amené lui-même à l'état de fusion par une élévation suffisante de tem- 

 pérature ('). 



» Les expériences suivantes en donneront quelques exemples : 



» Préparation du carbure d'aluminium. — Si l'on chauffe au four élec- 

 trique un mélange à parties égales d'alumine et de carbure de calcium, on 

 obtient un culot fondu présentant une cassure cristalline très nette. 



•» On peut distinguer à l'œil nu, dans cette matière fondue, de grandes 

 lamelles jaunes du carbure d'aluminium CAP, mélangées de cristaux de 

 carbure de calcium. Il est facile de mettre en évidence l'existence de ce 

 carbure d'aluminium en décomposant le tout par l'eau. 



» L'excès de carbure de calcium est détruit rapidement avec dégage- 

 ment d'acétylène, puis la décomposition lente des paillettes jaunes, pro- 

 duit du gaz méthane. Si l'on prend assez d'eau pour maintenir en solution 

 toute la chaux formée par la décomposition du carbure de calcium, on 

 recueille des cristaux jaunes lentement décomposables par Teau avec 

 dégagement de méthane. C'est bien là, ainsi que nous l'avons démontré 

 précédemment, le plus important des caractères du carbure d'aluminium : 



C^Al* + i2H=0 = 3CH^ + 2[A1=(0H)'']. 



» Après la décomposition complète du carbure d'aluminium par l'eau, 

 on a caractérisé l'alumine hydratée qui s'était formée ( -). 



» Cette expérience établit donc que le carbure de calcium en fusion dé- 

 compose l'alumine avec formation de carbure d'aluminium et de chaux. 

 Cette chaux est ensuite ramenée à l'état de carbure par le charbon du 

 creuset. Nous allons démontrer que cette réaction est générale et s'étend 

 à un grand nombre d'oxydes. 



» Carbure de manganèse. — On a chauffé au four électrique différents 

 mélanges, en proportions variables, de carbure de calcium et d'oxyde de 

 manganèse Mn^O\ en faisant prédominer l'un ou l'autre des deux com- 

 posés. 



)) Dans tous les cas, nous avons obtenu du carbure de manganèse en 

 globules fondus disséminés dans du carbure de calcium en fusion. 



(') Avec les oxydes facilement réductibles, la décomposition par le carbure de 

 calcium se produit sans fusion. Un mélange doxyde de cuivre ou d'oxyde de plomb 

 et de carbure de calcium se réduit au rouge sombre, avec formation d'oxyde de calcium 

 et de métal. 



(^) Dans quelques-unes de nos expériences nous avons rencontré, au milieu du mé- 

 lange de carbures, de petits globules d'aluminium. 



